PERBANDINGAN SIFAT FEROELEKTRIK PADA SINTESIS OKSIDA LOGAM AURIVILLIUS SrBi 4 Ti 4 O 15 EMPAT LAPIS DENGAN METODE HIDROTERMAL
Comparison of Ferroelectric Properties on The Synthesis of Aurivillius Metal Oxide SrBi 4 Ti 4 O 15 Using Hydrothermal Method
Karnelasatri 1* , Edi Mikrianto 2
1 Department of Chemistry Education, Faculty of Education, Pelita Harapan University, Jl. M. Thamrin Boulevard, Karawaci, Tangerang
2 Department of Chemistry, Faculty of Matemathics and Natural Science, Lambung Mangkurat University, Jl. A. Yani KM 36 Banjarbaru
*Corresponding author, e-mail: nela.karnelasatri@gmail.com
Received: Dec. 2018 Published: Jan. 2019

## ABSTRACT
Aurivillius compounds, SrBi 4 Ti 4 O 15 (SBT four layers) have been synthesized by hydrothermal method at 200˚C with  variation  of  times  48  hours,  72  hours  and  96  hours.  Single  phase  of  SrBi 4 Ti 4 O 15 Aurivillius  compounds obtained  at  the  200˚C,  96  hours  and  the  concentration  of  NaOH  3M.  The Rietica program  shown  the  index Miller result is 1 1 5 1 1 3, 0 2 0, 0 2 4, 2 0 8 2 2 0, 0 2 1 0, 3 1 6, 1 1 1 6 and the space group is A2 1 am with the orthorhombic  crystal  system.  Cell  parameters  are a =  5.5754  Å, b =  5.5456  Å, c =  41.3642.  Ferroelectric properties show the value of remanent polarization Pr (+) and Pr (-) 4,61 C/cm 2 and 2,75 C/cm 2 and that is much lower  than  the  value  of  remanent  polarization  of  other  material  that  have  been  synthesized  at  240˚C,  72  hours with the same method.
Keywords : Aurivillius oxides, hydrothermal method, ferroelectric properties, polarization, SrBi 4 Ti 4 O 15 .

## PENDAHULUAN
Perkembangan industri dalam bidang elektronika  sangat  cepat,  hal  ini  didukung  oleh perkembangan  teknologi  material.  Salah  satu sifat  material  adalah  sifat  ferolektrik.  Material feroelektrik didefinisikan sebagai material dielektrik  dan  mempunyai  sifat  polarisasi spontan  yang  dapat  dibalik  arahnya  dengan  cara membalikkan  arah  medan  listrik  luar  yang diberikan  pada  material  tersebut  (Ismunandar, 2006).  Material  feroelektrik  memiliki  aplikasi yang  luas  dalam  industri  elektronik  contohnya sebagai  bahan  pembuiat  kapasitor  (Said  dkk., 2017),  perangkat  memori  dan  sensor  (Lallart, 2011). Material ini diterapkan berdasarkan sifat- sifat  yang  dimilikinya,  contohnya  antara  lain berdasarkan  sifat  histeris  dan  tetapan  dielektrik yang  tinggi  pada  memori Dynamic  Random Acsess  Memory (DRAM),  sifat  pisoelektrik sebagai mikroaktuator dan sensor, sifat piroelektrik  yang  dapat  diterapkan  pada  sensor inframerah  dan  sifat  elektro  optik  yang  dapat diterapkan  pada  switch  termal  inframerah (Auciello dkk., 1998).
Salah  satu  material  yang  memiliki  sifat feroelektrik  adalah  oksida  logam  Aurivillius, rumpun  material  ini  juga  diketahui  unggul karena  memiliki  ciri  polarisai  remanen  yang besar  dan  temperature  Curie  tinggi.  Selain  itu, berbeda dengan banyak material feroelektrik lain yang  mengandung timbal, rumpun oksida logam Aurivillius  justru  bebas  timbal  (Peláiz-Barranco dkk.,  2018).  SrBi 4 Ti 4 O 15 (SBT)  empat  lapis adalah  salah  satu  tipe  dari  oksida  logam Aurivillius.  Penentuan  sifat  feroelektrik  pada SBT  empat  lapis  yang  disintesis  dengan  metode reaksi  kimia  fasa  padat  pernah  dilakukan  oleh Mikrianto  dkk.,  (2007)  dan  memperoleh  hasil polarisasi  remanan  Pr(+)  24,7  Ccm -2 dan  Pr(-) 10,4  Ccm -2 .  Selain  itu,  Mikrianto  dkk.,  (2014) juga  telah  menyintesis  senyawa  yang  sama dengan  metode  hidrotermal  pada  waktu  72  jam dan  suhu  240˚C  kemudian  mendapatkan  hasil hasil  Pr(+)  35,10  Ccm -2 dan  Pr(-)  24,10  Ccm -2 dari hasil penentuan sifat feroelektriknya.
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan metode sintesis berpengaruh terhadap sifat  feroelektrik  yang  dimiliki  oleh  material tersebut.  Metode  sintesis  hidrotermal  diketahui
memberikan  beberapa  keunggulan  dibandingkan metode reaksi kimia fasa padat antara lain waktu sintesis  yang  lebih  singkat  dan  kristalisasi struktur yang dihasilkan lebih tinggi (Ismunandar,  2006).  SBT  empat  lapis  namun dengan subtitusi kation yang berbeda yaitu jenis Sr 2 Bi 3 Ti 4 O 15 yang  disentesis  dengan  metode hidrotermal pada waktu 72 jam dan suhu 200˚C memperoleh  hasil  Pr(+)  24,4  Ccm -2 dan  Pr(-) 10,9  Ccm -2 (Mikrianto  dkk,  2017).  Hal  ini menunjukkan  bahwa,  selain  metode  sintesis, perbedaan kation dan pemilihan waktu serta suhu pada sintesis material dengan metode hidrotermal  juga  dapat  mempengaruhi  sifat feroelektrik senyawa. Berdasarkan latar belakang tersebut  pada  penelitian  ini  dilakukan  sintesis material  SBT  empat  lapis  dengan  metode hidrotermal  dengan  variasi  waktu  terhadap  suhu tertentu.

## METODOLOGI

## Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  SrCO 3 (Aldrich  99,99%), TiO 2 Aldrich (99,99%), Bi 2 O 3 (Aldrich 99,99%), dan NaOH 3 M.

## Alat
Alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah neraca analitik OHAUSS, mortar, alu, pipet  tetes,  autoklaf,  sudip,  gelas  arloji,  cawan alumina pengukur waktu, furnace , difraktometer Sinar-X serbuk merk PW1710 BASED, instrumen  tipe RT66A  Ferroelectric  System- Radiant  Technology, komputer  dan Software Rietica.
Prosedur Kerja Sintesis dengan metode hidrotermal Sebanyak 0,2179 gram SrCO 3 , 1,3757 gram TiO 2 dan  0,4718  gram  Bi 2 O 3 ditimbang  dan dicampur  hingga  homogen  kemudian  ditambah larutan  NaOH  3  M  sebanyak  25  mL.  Campuran dimasukkan kedalam  autoklaf. Autoklaf tersebut kemudian dipanaskan dalam oven selama variasi kondisi waktu 48 jam, 72 jam dan 96 jam dengan suhu  pemanasan  200 ˚ C  sehingga  terbentuk tekanan autogenous dalam autoklaf. Serbuk yang diperoleh dicuci dengan air bebas mineral untuk menghilangkan  ion  Na + dan  dikeringkan  pada suhu ruang (Rizal dan Ismunandar, 2007).

## Karakterisasi oksida Aurivillius
Pola  difraksi  sinar-X  serbuk  direkam dengan menggunakan difraktometer sinar-X PW 1050/ 25. Sumber radiasi yang digunakan adalah Cu-Kα  dengan  filter  Ni.  Proses  difraksi dilakukan  pada  rentang  sudut  2θ  antara  10˚ sampai  80˚  dengan  interval  kenaikan  sudut sebesar  0,05˚  per  tahap  serta  waktu  1  detik  per tahap.  Pola  difraksi  yang  diperoleh  dianalisis dengan  menggunakan database PDF  (ICDD) yang ditelusuri dengan program Phasanx .

## Karakterisasi Feroelektrik Pembuatan kontak kapasitor
Sebanyak 1 gram senyawa oksida Aurivillius  SrBi 4 Ti 4 O 15 (SBT  empat  lapis), dimana hasil  sintesis  dilakukan  pengepresan untuk  membentuk  pelet  dengan  luas  penampang 1,54 cm 2 dan ketebalan sekitar ± 1 mm (1000  m).  Pelet  yang  terbentuk  dipanaskan  pada temperatur  700 ˚ C  selama  24  jam  sehingga membentuk  keramik.  Keramik  yang  terbentuk ditempatkan  pada  kaca  aluminium  evaporator yang  sebelumnya  bagian  permukaan  diberi  satu tetes pasta perak. Bagian atas dari keramik diberi satu  tetes  pasta  perak  dan  ditutup  lagi  dengan kaca aluminium evaporator sehingga membentuk kapasitor.  Kapasitor  kemudian  disolder  dengan kawat  penghubung  elektrode  pada  kedua  sisi kaca evaporator.

## Pengukuran sifat feroelektrik
Karakterisasi  feroelektrik  dilakukan  dengan istrumen  tipe RT66A  Ferroelektrik  Sistem– Radiant  Technology untuk  mengetahui  sifat feroelektrik senyawa target.  Kawat dihubungkan dengan  elektroda  pada  instrumen  dan  dilakukan seting  pengukuran.  Data  diambil  pada  tegangan maksimum  (Vmax)  16  Volt  pada  kapasitor pembobot 0,1  F dengan jumlah titik 300 buah.

## Analisis data
Data  yang  didapatkan  setelah  dilakukan pengukuran sifat feroelektrik selanjutnya senyawa  oksida  Aurivillius  tipe  SrBi 4 Ti 4 O 15 (SBT  empat  lapis),  dianalisis  menggunakan Software  Excel untuk  membuat  kurva  histerisis feroelektrik,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui nilai polarisasi remanen yang dihasilkan masing- masing dapat ditentukan sifat feroelektriknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sintesis dan Karakterisasi
Sintesis oksida Airivillius SrBi 4 Ti 4 O 15 memperlihatkan perubahan fisik berupa perubahan  warna  dan  tekstur  pada  oksida  yang dihasilkan.  Hal  ini  umumnya  dipengaruhi  oleh pencucian sampel  yang  sudah  berhasil  disintesis dengan air bebas mineral menyebabkan lepasnya ion Na + . Proses perubahan warna maupun tekstur selama sintesis oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 berlangsung  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Perubahan warna dan tekstur sampel oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15
(SBT empat lapis) Variasi waktu (jam) Warna Tekstur Awal Akhir Awal Akhir 48 Putih Merah muda kecoklatan Halus Lembut 72 Putih Merah muda kecoklatan tua Halus Lembut 96 Putih Merah muda kecoklatan agak tua Halus Agak kasar Struktur kristal suatu bahan dapat diidentifikasi  dengan  difraksi  sinar-X.  Pada penelitian  ini  sampel  yang  didifraksi  adalah sampel dengan hasil sintesis pada waktu sintesis 48  jam,  72  jam  dan  92  jam  pada  suhu  200˚C. Pada ketiga sampel hasil sintesis ini menunjukkan  perubahan  fisik  sangat  signifikan. Identifikasi struktur  kristal  yang  terbentuk  dapat ditunjukkan melalui pola-pola difraksi (difraktogram)  berupa  puncak  dan  intensitas difraksi pada berbagai sudut 2θ.
Gambar 1 menunjukan perbandingan difaktogram  dari  senyawa  oksida  Aurivillius. Dari  hasil  difraktogram  diatas  terlihat  bahwa selain  terjadi  penurunan  terhadap  intensitas puncak  tertinggi  dari  ketiga  senyawa  dengan variasi  waktu  yang  berbeda,  terlihat  pula semakin  meningkatnya  waktu  dalam  sintesis maka  fasa  lain  yang  tidak  diharapkan  pada senyawa  target  semakin  sedikit  pula.  Hal  ini menunjukan bahwa semakin murni pula senyawa yang  didapatkan.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  variasi  yang  paling  baik  untuk  sintesis
oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 adalah variasi waktu  96  jam  karena  puncak-puncak  pada difraktogram  menunjukkan  dengan  fasa  tunggal atau  memiliki  kemurnian  tinggi  karena  tidak terlihat  puncak-puncak  dari  fasa  lain.  Puncak- puncak  ini  kemudian  diindentifikasi  dengan program Phasanx .  Fasa  yang  tidak  diharapkan pada difaktogram variasi waktu 48 dan 72 jam di identifikasi dan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Nilai 2θ yang menunjukan puncak- puncak dalam difaktogram dan jenis fasa yang
tidak diharapkan Variasi waktu 2θ Produk 48 jam 21,60 SrBi 4 Ti 4 O 15 +Bi 4 Ti 3 O 12
23,27 SrBi 4 Ti 4 O 15 + Bi 4 Ti 3 O 12
36,92 SrBi 4 Ti 4 O 15 + Sr 3 Bi 2 O 6 38,40 SrBi 4 Ti 4 O 15 + Sr 3 Bi 2 O 6
42,83 SrBi 4 Ti 4 O 15 +Sr 1,5 Bi 0,5 O 2,75 44,17 SrBi 4 Ti 4 O 15 + Sr 1,5 Bi 0,5 O 2,75
62,49 SrBi 4 Ti 4 O 15 + Bi 4 Ti 3 O 12
62,50 SrBi 4 Ti 4 O 15 + Bi 4 Ti 3 O 12 72 jam 21,15 SrBi 4 Ti 4 O 15 + Bi 4 Ti 3 O 12
22,90 SrBi 4 Ti 4 O 15 + Bi 4 Ti 3 O 12
Tabel 3. Data indeks Miller senyawa Oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 hasil indentifikasi program Rietica No hkl 2θ(degree) Intensitas 1 1 1 3 24,89 306 2 1 1 5 28,61 1381 3 0 2 0 32,13 684 4 0 2 4 34,99 571 5 2 0 6 38,99 306 6 2 2 0 46,11 497 7 0 2 10 48,25 610 8 3 1 5 55,15 615 9 1 1 15 59,17 557 Senyawa oksida Aurivillius
yang menunjukkan  difaktogram  terbaik  (96  jam) diolah  menggunakan  program  Rietica  dengan metode  Rietveld  sehingga  didapatkan  nilai indeks  Miller  dari  oksida  Aurivillius  tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 yang ditunjukan oleh Gambar 2 .
Data  indeks  Miller  dari  oksida  Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 dapat  dilihat  pada  Tabel  3 sedangkan  data  indeks  Miller  dengan  puncak difaktogram dari oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Nilai sistem  kristal,  grup  ruang  dan  parameter  sel dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Perbandingan parameter sel, grup ruang dan sistem kristal senyawa Oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 dengan indeks Miller (hkl)
Oksida Aurivillius SBT 4 lapis Suhu 200˚C, 96 jam* Suhu 240˚C, 72 jam** Sistem Kristal Ortorombik Ortorombik Group Ruang A2 1 am A2 1 am Parameter sel satuan (Å) a = 5,5754 (6) a = 5,5396 b = 5,5456 (2) b = 5,5800 c = 41,3642 (1) c = 40,9734
Keterangan : *   Data primer yang diolah ** Perbandingan dengan data Mikrianto dkk (2017)
Karakterisasi sifat ferolektrik senyawa oksida Aurivillius  Tipe  SrBi 4 Ti 4 O 15 variasi  waktu  96 jam
Untuk menentukan sifat feroelektrik senyawa oksida Aurivillius tipe SBT empat lapis dapat  dilakukan  pada  tegangan  maksimum  16
Volt  dengan  kapasitas  pembobot  0,1  F kemudian hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4, dengan  menggunakan  tegangan  tersebut  maka mampu  untuk  membalik  arah  momen  dipol domain  dengan  sempurna  sampai  semua  arah pada  domain  tersebut  menjadi  sejajar  sampai tegangan saturation (Vs) 12,2 KV cm -1 .
Berdasarkan Gambar 4, data hasil pengukuran  sifat  feroelektrik  pada  senyawa oksida  Aurivillius  tipe  SBT  empat  lapis menunjukkan  bahwa  harga  Ps  ( polarisasi saturation )  sebesar  9,21  Ccm -2 pada  tegangan saturasi  12,2  KV  cm -1 dan  harga  Pr  (+) ( polarisasi  remanen )  sebesar  4,61  Ccm -2 .  Dari hasil  pengukuran  tersebut  dapat  terlihat  bahwa ketika  tegangan  mulai  naik,  maka  arah  dari momen  dipol  tersebut  mulai  terjadi  perubahan yang searah dan dapat mencapai keadaan sejajar hingga  maksimum  pada  tegangan  saturasi  Vs sebesar 12,2 KVcm -1 , nilai ini didapatkan dengan perhitungan  logaritma  nilai  kuat  medan  listrik yaitu  log  1,6  x  10 -12 ,  harga  tegangan  saturasi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 16 Volt yang  merupakan  sebuah  medan  listrik  luar  yang diberikan  pada  senyawa  oksida  Aurivillius  tipe SBT  empat  lapis,  hal  ini  menunjukkan  bahwa tegangan  saturasi  arah  momen  dipol  tersebut telah sejajar dan mencapai keadaan maksimum.
Gambar 2. Difaktogram oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 (SBT empat lapis) variasi 96 jam dengan pengolah program Rietica
Tabel  5. Perbandingan hasil pengukuran Sifat Feroelektrik senyawa Oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O
15 SBT empat lapis Pengukuran Suhu 200˚C, 96 jam* Suhu 240˚C, 72 jam** Vmaks (Volt) 16 16 K. Pembobot (µF) 0,1 0,1 A (cm -2 ) 1,54 1,54 D (µm) 1000 1000 Jumlah Titik 300 300 Vs (+) (Volt) 12,2 12,2 Vs (-) (Volt) 12,2 12,2 Ps (+) 9,21 C cm -2 66,8 C cm -2 Ps (-) 6,88 C cm -2 50,1 C cm -2 Pr (+) 4,61 C cm -2 35,2 C cm -2 Pr (-) 2,75 C cm -2 24,1 C cm -2
Keterangan :  *   Data primer yang diolah ** Perbandingan dengan data Mikrianto dkk., (2017)
Pada  tahap  selanjutnya,  pembalikkan  arah medan  listrik  luar  yang  diberikan  hingga diperoleh  harga  Ps(-)  ( polarisasi  saturation ) sebesar  6,88  C  cm -2 dan  Pr(-)  ( polarisasi remanen )  sebesar  2,75  C  cm -2 pada  tegangan saturasi  12,2  KV  cm -1 .  Setelah  dilakukan pembalikkan  arah  medan  listrik  luar  dapat terlihat  bahwa  harga  Pr(-)  yang  dihasilkan  lebih kecil  dari  harga  Pr(+),  hal  ini  menunjukkan sebagian arah momen dipol masih mempertahankan arah polarisasinya pada keadaan  semula  dan  tidak  berbalik  arah mengikuti  arah  medan  listrik  luar  yang  telah
diberikan.  Sementara  Harga  Kef  (koefisien dielektrik)  dan  nilai  kapasitansinya  diukur  pada tegangan  maksimum  16  Volt.  Pada  kurva histerisis  (Gambar  4)  terlihat  bahwa  saat  medan listrik  ditiadakan  maka  polarisasi  tidak  kembali pada  keadaan  semula  menjadi  nol  sehingga kurva yang dihasilkan tidak linier.
Hasil  perbandingan  sifat  feroelektrik  dari senyawa  oksida  Aurivillius  yang  disintesis dengan metode hidrotermal pada suhu 200˚C, 96 jam dan pada suhu 240˚C, 74 jam dapat dilihat di Tabel  5.  Berdasarkan  Tabel  5,  terlihat  bahwa sifat feroelektrik dari senyawa oksida Aurivillius yang  disintesis  pada  suhu  240˚C,  74  jam  lebih baik  dibandingkan  dengan  yang  disintesis  pada suhu  200˚C,  96  jam.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari nilai  polarisasi  remanennya  yang  jauh  lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa arah polarisasi pada  dipol-dipol  SBT  4  lapis  yang  disentesis pada suhu 240˚C, 74 jam paling teratur, domain- domainya  terhubung  dengan  baik  antara  yang satu  dengan  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu  pada saat diberi medan listrik dari luar, arah polarisasi dari  hampir  semua  domain  yang  terhubungkan mudah  diubah  sesuai  arah  medan  listriknya sehingga  kemampuan  sifat  feroelektiknya  lebih baik. Dilihat  dari  suhu  yang  digunakan,  nilai polarisasi remanen yang lebih tinggi pada SBT 4 lapis  yang  disintesis  pada  suhu  240˚C  dapat disebabkan  karena  kelarutan  prekusor  dan transport  massa  pelarut  yang  jauh  lebih  baik akibat penggunaan suhu yang lebih tinggi. Selain itu,  dengan  penggunaan  suhu  yang  lebih  tinggi, senyawa  SBT  4  lapis  yang  dihasilkan  juga memiliki  ketahanan  termal  yang  lebih  baik. Stabilitas  termal  akan  berpengaruh  terhadap
Gambar 3. Difaktogram oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 (SBT empat lapis) variasi 96 jam indeks miller (hkl)
aplikasi  material  berlapis  karena  berhubungan dengan  kestabilan  strukturnya,  hal  inilah  yang menjadi  dasar  studi  pengaruh  pemanasan terhadap kristalisasi oleh Sekewael, dkk., (2018). Pemaparan diatas menunjukkan bahwa walaupun disintesis  dengan  metode  yang  sama  dan menghasilkan  senyawa  SBT  4  lapis  dengan struktur  yang  hampir  sama,  namun  pemilihan suhu  sangat  mempengaruhi  sifat  feroelektrik yang dimiliki oleh SBT 4 lapis.
Ketahanan  termal  juga  dapat  menjadi  dasar penjelasan  mengapa  nilai  Pr  (+)  dan  Pr  (-) material yang disintesis pada suhu 200˚C, 96 jam dengan  metode  hidrotermal  juga  lebih  kecil  jika dibandingkan dengan SBT 4 lapis yang disintesis dengan  metode  reaksi  kimia  fasa  padat  dimana nilai  Pr  (+)  dan  Pr  (-)  secara  berurutan  adalah 24,7  Ccm -2 dan  10,4  Ccm -2 (Mikrianto dkk, 2007).  Jika  ditinjau  dari  metode  sintesis, senyawa  oksida  logam  yang  dihasilkan  dari sintesis dengan menggunakan metode hidrotermal  menunjukan  kemurnian  struktur yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  senyawa yang disintesis dengan metode reaksi kimia fasa padat. Pada umumnya proses kristalisasi berjalan lambat,  namun  hal  ini  dapat  di  atasi  dengan metode  sintesis  hidrotermal.  Selain  itu,  sintesis dengan  metode  ini  dilakukan  pada  sistem tertutup  sehingga  meminimalisasi  terbentuknya pengotor pada hasil reaksi yang dipengaruhi oleh faktor luar. Akan tetapi, jika melihat perbandingan  hasil  diatas  maka  kemurnian struktur  yang  dapat  diperoleh  dengan  pemilihan
metode  sintesis  bukan  satu-satunya  faktor  yang mempengaruhi  sifat  feroelektrik  suatu  material, tetapi  juga  pemilihan  suhu  dan  jenis  material yang disintesis.

## KESIMPULAN
Sifat feroelektirk oksida Aurivilius SrBi 4 Ti 4 O 15 yang  disintesis  dengan  metode hidrotermal  pada  suhu  200˚C,  96  jam lebih rendah  dibandingkan  dengan  oksida  yang disintesis  pada  suhu  240˚C,  72  jam  yang ditunjukan  dengan  nilai  polarisasi  remanen  Pr (+) dan Pr (-) masing-masing sebesar 4,61 C/cm 2 dan 2,75 C/cm 2 yang disintesis pada suhu 200˚C, 96  jam dan  sebesar  35,2  C/cm 2 dan  24,1  C/cm 2 yang disintesis pada suhu 240˚C, 72 jam.

## DAFTAR PUSTAKA
Auciello, O., Scott, J. F., Ramesh, R., 1998, The Physics  of  Ferroelectric  Memories, Physics Today , 23-27.
Ismunandar,  2006, Padatan  Oksida  Logam: Struktur,  Sintesis  dan  Sifat-sifatnya ,  ITB, Bandung, Indonesia.
Lallart,  M.,  2011, Ferroelectrics-Application ,
InTech, Rijeka, Croatia.
Mikrianto,  E.,  Ismunandar,  2004,  Sintesis  dan
Karakterisasi Senyawa Berstruktur
Aurivillius  Empat  dan  Lima  lapis  dan Penentuam  Sifat  Feroelektriknya, Jurnal Matematika dan Sains , 9(3), 279-284.
Mikrianto,  E.,  Kurniawan,  R.,  Mujiyanti,  D.  R.,
Irawati,  U.,  2014,  Sintesis  Oksida  Logam
Gambar 4. Pola loop histerisis oksida Aurivillius tipe SrBi 4 Ti 4 O 15 (SBT empat lapis) pada tegangan maksimum 16 Volt dan kapasitor
pembobot 0,1 F
Aurivillius SrBi 4 Ti 4 O 15 Menggunakan Metode  Hidrotermal  dan  Penentuan  Sifat Ferroelektrinya, Sains  dan  Terapan  Kimia , 8(1), 27-36.
Mikrianto,  E.,  Mujiayanti,  D.  R.,  2017,  Studi  n-
Lapis Oktahedral terhadap Sifat Feroelektrik Oksida Logam Aurivillius Sr (n-
2) Bi 3 Ti n O (3n+3) (n = 3, 4, 5 dan 6), Sains dan Terapan Kimia , 11(1), 24-36.
Peláiz-Barranco,  A.,  Guerra,  J.  de  los  S., González-Abreu,  Y.,  dos  Reis,  I.  C,  2018, Perovskite  layer-structured  ferroelectrics. Magnetic,  Ferroelectric,  and  Multiferroic Metal Oxides , 71–92. Imprint: Elsevier.
Rizal,  M.,  Ismunandar,  2007,  Sintesis  dengan Hidrotermal  dan  Karakteristik  Senyawa Berstruktur  Aurivillius  Bi 4 Ti 3 O 12 . Jurnal Matematika dan Sains , 12(1), 44-48.
Said,  S.  M.,  Sabri,  M.  F.  M.,  Salleh,  F.,  2017. Ferroelectrics and Their applications. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering , doi:10.1016/b978-0- 12-803581-8.04143-6.
Sekewael,  S.  J.,  Wijaya,  K.,  Triyono,  2018.
Pengaruh  Pemanasan  terhadap  Kristalinitas dan  Parameter  Kisi  Nanokomposit  Silika- Zirkonia  Montmorillonit  K10  dan  Silika- Besi  Oksida  Montmorillonit  K10, Indo.  J. Chem. Res., 6(1), 550-555.